CNT汎用樹脂とエンプラエンプラとは、エンジニアリングプラスチックの略で、特定の工業用途を目的として、特別に開発された製品をいいます。幅広く使用されています。エンプラは汎用樹脂に比べ、用途に適した高度な品質を要求されます。エンプラを用いて樹脂コンパウンドを製造する場合は、樹脂の特性を良く知り、樹脂物性を損なわない製造加工条件を設定していくことが重要なポイントとなります。ポリスチレン樹脂と同様きわめてバランスがとれ広範囲な用途をもっている。引張り強さ、衝撃強さ、耐熱温度およびロックウェル硬さの高いことが一つの大きな特徴である。透明性があり、通常微青色に着色された成形材料が市販されている。剛性が大きく、表面硬度も高いので、比較的傷がつきにくい。耐薬品性や耐候性はポリスチレンより良く、一般に有機溶剤を除いて、弱酸、アルカリ、油類にもよく耐える。乳白色半透明な熱可塑性樹脂で、あらゆる色に着色できる。カレンダー加工など殆どすべての加工法が応用できる。‐58°Cまでの可撓性があり、水、紫外線にも強い。溶解度は、トルエン(室温5~10%)、ベンゼン(同)、トリクロルエチレン・パークロルエチレン(50°Cで5~10%)、塩化エチレン・アセトンには不溶。多くの優れた特性を備えている。温度によって変化し、加熱すると結晶体から非結晶体へと変化し、物性常数も急激に変化する。チーグラー法による低圧法ポリエチレンは硬度が高く、温度使用範囲も高いが、フィリップス法によるものは、さらに結晶性が高い。比重0.915~0.930、柔軟で弾力性があり、低温に強い。無極性の為、水、酸、アルカリ、化学薬品類に強く、又電気絶縁性も優秀であるが、その反面接着性、ガスバリヤー性は劣る。低密度ポリエチレンに比較して、次のような優れた点をもつ。高く、フィルム成形時のダウンゲージが可能となる。2ストレス・クラック性に優れる。3硬度が高く、流動性に優れていて、回転成形や射出成形に有利である。優れ、冷凍食品用包装フィルム、電線・ケーブル被覆などに適する。次のような欠点を持つ。ポリエチレンに準ずる他、回転成形大型タンクにも適する。90~92%でガラスに勝り、着色が自由で耐候、耐水性に優れているため有機ガラスとして、ガラスに代替えする用途を中心に需要を拡大してきた。無機ガラスに比べ耐衝撃性は数倍強いが、弾性率が小さいため変形しやすく表面に傷がつき易いなどの難点もある。結晶性プラスチックであり、その成形品の機械的性質は結晶の数や大きさおよび種類などで相違する。向上するが、耐衝撃性は低下する。一般にポリプロピレンは成形性が良く、絵付け成形が容易、表面光沢が良い、比較的表面が硬くて傷がつきにくく、耐衝撃性も高い。その他・・・フトン綿、カーペット、ロープ、バンド、袋CAS.No9003-07-0トップに戻るPS樹脂名ポリスチレンアルファベットPolystyrene別名スチロール樹脂、ポリスチロール性状ポリスチレンは、スチレンモノマーを単体重合した透明用スチレン(GP)及び、スチレンとポリブタジエンをグラフト共重合した耐衝撃性スチレン(HI)とがある。ポリスチレンは、4大汎用樹脂として、GPタイプは透明分野に広く使用されている。アルカリ性、電気絶縁性が良く、無毒、難燃性である。加熱すると、65°C~85°Cで軟化し、120~150°Cで完全に可塑性となり、170°C以上では溶融、190°C以上になると、はげしく塩酸を放出しながら分解をはじめる。独特のイオン架橋が、適度な柔軟性・弾力性とすぐれた強じん性を発揮する。=クーラー屋外ユニット、クーラーファン、換気扇シャッター、スイッチボックス、スイッチカバー、防水コンセントカバー、分電盤、テレビアンテナ台、蛍光灯カバー、水銀灯カバー、トイレファン、メーターケース等。車両部品=フロントグリル、コンビネーションランプ、ヘッドランプカバー、テールゲートフィニッシャー、フェンダーミラー、ライセンスナンバーカバー、ウォッシャー液ノズル、リアピラーフィニッシャー、農耕機械のボンネットパネル、ホイールキャップ等。モノマー含量によって異なり、EA含量が増すに従って結晶性が阻害され、柔軟性が増す。密度もEA含量が増すに従って大きくなるが、EVA(エチレン酢ピコポリマー)と同一含量で比較した場合、低い値を示す。熱安定性がよいので、押出コーティングでは高温コーティングが可能であり、特殊なプライマーを必要としない。結晶性ポリマーで、優れた耐熱性を有し、荷重たわみ温度が350°Cを超えるものもある。明確なガラス転移点を持たないため、急激に特性が変化する温度域がなく、従来のエンプラの非晶性樹脂や結晶性樹脂に比べ、物性の変化がゆるやかであり、また、射出成形によって得られる成形品は、スキン・コア構造をとり、強度は高度に配向したスキン層によって保持されているので、薄肉の製品ほどスキン層の比率が高くなり、単位面積当たりの強度が上がるという特徴がある。主骨格は、ベンゼン環もしくはナフタレン環で耐熱分解性に優れており、芳香環の比率の高いものほど高い耐熱性を持つ。オイル、グリースにも強く、酸にもよく耐える。縮合型のポリエステルであるため、強度のスチームやアルカリには注意が必要である。中心に広汎な分野への応用コネクター、ソケットボビン、抵抗器、リレー、ヒューズ部品、モーター部品、オーブン・レンジ部品、プリント基板、IC製造装置部品、ランプ部品CAS.No-トップに戻るPA樹脂名ポリアミド樹脂アルファベットPolyamede別名ナイロン(Nylon)性状ナイロンプラスチックの特徴を他のプラスチックおよび金属材料と比較すると一般的に次の諸点があげられる。熱可塑性プラスチックに比較して強じんである。次に耐摩耗性に優れており、自己潤滑性および磨耗係数が小さい点は金属材料に見られない優れた特徴である。2.金属に比較して軽く、引張強さ、比重比が大きい。優れており量産性に富む。高く、+100°Cまでの使用可能温度範囲をもっている。比較して弾性係数が小さく、衝撃や振動を吸収するので騒音が少ない。アルカリ性は特に優れており金属材料に比較して耐食性がある。欠点としては、金属材料に比較して熱および吸湿によって機械的性質が変化し、形状安定性の悪い点があげられる。PTMT(ポリテトラメチレンテレフタート)性状PBTの分子鎖の形は、太い短い鎖と、細いやや長い鎖がエステル結合でつながっていて、部分的に束になる性質を有するため、その成形品は剛性に優れ、磨耗が少なく、比較的高い温度まで使用できるなどの特徴を持つ。ガラス繊維との複合効果が優れており、剛性の向上が容易である。富み、PESに近い耐衝撃性をもつ。結晶化度が80~90と他の結晶性樹脂の中でも最も高い。このため耐衝撃性にすぐれ、バランスのとれた機械的特性をもっている。疲労強さは全樹脂中最高であり、摩擦、磨耗特性にすぐれている。Resins別名PSU(略称)性状コハク色で比重1.24~1.25で無機酸、アルカリ、塩類溶液に対してすぐれた耐性を示す。引張り強さ(Mpa)70、伸び(%)50~100、熱変形温度(1.84MPa)174°C、連続使用温度(max)160°C、アイゾット衝撃値(ノッチ付き)は69j/m。スチレン系エラストマーはオレフィン系プラスチックとの熱融着ができるので、インサート成形、2色成形サンドウィッチ成形、共押出成形ができる。塩ビ系は金属との共押出成形ができる。